Os minerais Hematita, Goethita, Maghemita e Quartzo se mostraram presentes em todos as amostras analisadas. As diferenças entre os difratogramas foi devido às diferentes proporções de carvão existentes em cada uma, uma vez que o carvão é um material amorfo, o ruído de fundo do gráfico varia, tal como se pode seguir pela figura 1.
Da análise destes difratogramas podemos concluir o seguinte: há uma boa quantidade de material amorfo (carvão vegetal) conjuntamente com Hematite (minério de Ferro), mas há também muito material de contaminação que está associado à presença de sílica (areia), que deverá ser em grande parte da contaminação que o resíduo obteve no parque onde foi armazenado, e movimentado com pá carregadora que nem sempre teve o cuidado de não arrastar no fundo arenoso do parque.
Fica, no entanto, provado com este ensaio o elevado conteúdo de carvão (vegetal) da amostra AMC02 - Carvão, e o maior conteúdo de Hematite no resíduo AMLA03, que é a recolha dos finos do alto forno, ainda que também no AMPB04 esteja bastante presente o minério de Ferro, Hematite.
Foram ainda feitas análises de determinação do PCS (Poder Calorífico Superior), Kcal/kg, de modo a quantificar o poder calorífico de cada um dos resíduos e, além disso, foram feitas misturas de resíduos e serragem, cujos resultados se podem aferir nos quadros 2 e 3.
Dos resultados obtidos pode acompanhar-se uma pequena variação entre as diferentes amostras. O ensaio foi bastante influenciado pelo nível de cinza que os resíduos apresentam e por isso não se conseguiu ter uma ideia mais precisa do seu poder calorífico individual, tal como se pode seguir pelo quadro 2.
Porém, é do nosso conhecimento que o resíduo AMC02 será o de maior poder calorífico prático, uma vez que a sua base carbonífera fica provada pelo raio-X que se apresentou.
Poder Calorífico Superior (kcal/kg) e Cinzas (%). Este ensaio, além de ter o objetivo de comprovar a influência do teor de cinzas no resíduo, teve ainda o objetivo de verificar o interesse de fazer uma adição deste tipo de resíduo com a serragem de modo a que se pudesse verificar interesse estratégico na utilização desta mistura. O que mais uma vez isso não foi provado, pois os resultados não apresentam valores significativamente mais elevados de PCS.
Os resultados obtidos mostram um ligeiro aumento do PCS. Porém, os resultados poderão ser melhorados caso se diminua o nível de cinzas e material amorfo que está associado a este resíduo, bem como os contaminantes arenosos do parque. Este artifício deverá ser provado semi-industrial mente para se ter uma ideia mais concisa do benefício que poderá trazer.